( 200 ) 



minations, les développements convenables dans le Mémoire annoncé 

 plus haut. ' 



» Les phénomènes que présentent les cristaux biaxes sont beaucoup 

 plus complexes. Dans chacun des cristaux étudiés, on avait fait tailler 

 quatre lames à faces parallèles, d'égale épaisseur, et aussi bien orientées 

 que possible, l'une perpendiculairement à la bissectrice de l'angle aigu 

 des axes optiques, la seconde à la bissectrice de l'angle obtus, la troisième 

 perpendiculairement à l'axe moyen, et la quatrième perpendiculairement 

 à l'un des axes optiques. 



» Lorsqu'on fait traverser chacune des trois premières lames normale- 

 ment, par des rayons polarisés vibrant parallèlement à l'une, puis à l'autre 

 des sections principales de ces lames, on obtient, avec tous les cristaux qui 

 ont été observés, des spectres d'absorption deux à deux identiques, et qui 

 se ramènent à trois types correspondant à des vibrations lumineuses paral- 

 lèles à chacune des trois directions principales considérées, les bissectrices 

 des axes optiques et l'axe moyen. Avec un cristal orthorhombique de 

 chlorure double d'uranyle et de potassium, on observe dans la région bleue 

 et violette les bandes caractéristiques des sels d'uranvle avec des modifica- 

 tions toutes particulières. Le spectre moyen paraît la superposition, avec 

 des intensités différentes, des deux spectres principaux 1res distincts, cor- 

 respondant aux deux autres axes de symétrie, et lorsque la lumière se pro- 

 page dans la direction d'un des axes optiques, le spectre d'absorption ne 

 paraît pas offrir de changement notable pour toute vibration incidente 

 normale à l'axe. 



» La même simplicité ne se présente plus avec les cristaux clinorhom- 

 biques et, en particulier, avec les cristaux de sulfate de didyme, dont j'ai 

 pu, grâce à l'obligeance de M. Debray, étudier de magnifiques échantil- 

 lons. Les trois lames perpendiculaires et parallèle aux bissectrices des 

 axes optiques donnent encore trois spectres principaux se rapportant à 

 trois directions des vibrations lumineuses, parallèles à chacune des bissec- 

 trices et à l'axe moyen. Parmi les trente ou quarante bandes et groupes de 

 bandes que donne chaque spectre, dans la région visible, le plus grand 

 nombre et les principales présentent un maximum d'absorption dans l'un 

 des trois spectres principaux et disparaissent presque totalement dans l'un 

 des autres, et l'on pourrait attribuer les petites différences observées à la 

 dispersion des axes d'élasticité optique à l'intérieur du cristal. 



» Mais le phénomène offre en outre des complications très curieuses : 



